CELEX: 32011L0074
Language: hu
Date: 2011-07-29 00:00:00
Title: A Bizottság 2011/74/EU irányelve ( 2011. július 29. ) a kétkomponensű textilszálkeverékek mennyiségi elemzésének egyes módszereiről szóló 96/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

30.7.2011   
            
            
               HU
            
            
               Az Európai Unió Hivatalos Lapja
            
            
               L 198/32
            
         A BIZOTTSÁG 2011/74/EU IRÁNYELVE
   (2011. július 29.)
   a kétkomponensű textilszálkeverékek mennyiségi elemzésének egyes módszereiről szóló 96/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról
   (EGT-vonatkozású szöveg)
   AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,
   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
   tekintettel a kétkomponensű textilszálkeverékek mennyiségi elemzésének egyes módszereiről szóló, 1996. december 16-i 96/73/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 5. cikkére,
   mivel:
   
               (1)
            
            
               A textiltermékek elnevezéséről szóló, 2009. január 14-i 2008/121/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) előírja, hogy a textiltermékeket címkével kell ellátni, amelyen fel kell tüntetni a textiltermék szálösszetételét, és elemzés útján ellenőrizni kell, hogy a címkén feltüntetett jelölések megfelelnek-e a textiltermék tényleges összetételének.
            
         
               (2)
            
            
               A 96/73/EK irányelv egységes módszereket ír elő a kétkomponensű textilszálkeverékek mennyiségi elemzésére.
            
         
               (3)
            
            
               Egy műszaki munkacsoport legújabb megállapításai alapján a 2008/121/EK irányelvet hozzáigazították a műszaki fejlődéshez, a szálaknak az említett irányelv I. és V. mellékletében található jegyzékét kiegészítve a polipropilén/poliamid kétkomponensű szállal.
            
         
               (4)
            
            
               Ezért egységes vizsgálati módszereket kell meghatározni a polipropilén/poliamid kétkomponensű szál tekintetében.
            
         
               (5)
            
            
               A 96/73/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.
            
         
               (6)
            
            
               Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a textiltermékek elnevezésére és címkézésére vonatkozó irányelvekkel foglalkozó bizottság véleményével,
            
         ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:
   1. cikk
   A 96/73/EK irányelv II. melléklete ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.
   2. cikk
   (1)   A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2012. július 30-ig megfeleljenek. E rendelkezések szövegét haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.
   A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.
   (2)   A tagállamok megküldik a Bizottságnak nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az irányelv tárgykörében fogadnak el.
   3. cikk
   Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.
   4. cikk
   Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.
   
      Kelt Brüsszelben, 2011. július 29-én.
      
         
            a Bizottság részéről
         
         
            az elnök
         
         José Manuel BARROSO
      
   
   
      (1)  HL L 32., 1997.2.3., 1. o.
   
      (2)  HL L 19., 2009.1.23., 29. o.
   
      MELLÉKLET
      A 96/73/EK irányelv II. mellékletének 2. fejezete a következőképpen módosul:
      
                  1.
               
               
                  Az „Összefoglaló táblázat” helyébe a következő lép:
                  „2.   ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT
                  
                              Módszer
                           
                           
                              Alkalmazási kör (1)
                              
                           
                           
                              Reagens
                           
                        
                              Oldható komponens
                           
                           
                              Oldhatatlan komponens
                           
                        
                              1.
                           
                           
                              acetát
                           
                           
                              bizonyos más szálak
                           
                           
                              aceton
                           
                        
                              2.
                           
                           
                              egyes fehérjeszálak
                           
                           
                              bizonyos más szálak
                           
                           
                              hipoklorit
                           
                        
                              3.
                           
                           
                              viszkóz, réz-oxid vagy meghatározott típusú modálszálak
                           
                           
                              bizonyos más szálak
                           
                           
                              hangyasav és cink-klorid
                           
                        
                              4.
                           
                           
                              poliamid vagy nejlon
                           
                           
                              bizonyos más szálak
                           
                           
                              hangyasav, 80 tömeg%
                           
                        
                              5.
                           
                           
                              acetát
                           
                           
                              bizonyos más szálak
                           
                           
                              benzilalkohol
                           
                        
                              6.
                           
                           
                              triacetát vagy polilaktid
                           
                           
                              bizonyos más szálak
                           
                           
                              diklór-metán
                           
                        
                              7.
                           
                           
                              egyes cellulózszálak
                           
                           
                              bizonyos más szálak
                           
                           
                              kénsav, 75 tömeg%
                           
                        
                              8.
                           
                           
                              akril, egyes modakrilok vagy polikloridok
                           
                           
                              bizonyos más szálak
                           
                           
                              dimetil-formamid
                           
                        
                              9.
                           
                           
                              egyes polikloridok
                           
                           
                              bizonyos más szálak
                           
                           
                              széndiszulfid/aceton, 55,5/44,5 térfogat%
                           
                        
                              10.
                           
                           
                              acetát
                           
                           
                              bizonyos más szálak
                           
                           
                              jégecet
                           
                        
                              11.
                           
                           
                              selyem, poliamid vagy nejlon
                           
                           
                              bizonyos más szálak
                           
                           
                              kénsav, 75 tömeg%
                           
                        
                              12.
                           
                           
                              juta
                           
                           
                              egyes állati eredetű szálak
                           
                           
                              nitrogéntartalmat mérő módszer
                           
                        
                              13.
                           
                           
                              polipropilén
                           
                           
                              bizonyos más szálak
                           
                           
                              xilol
                           
                        
                              14.
                           
                           
                              bizonyos szálak
                           
                           
                              bizonyos más szálak
                           
                           
                              koncentrált kénsavas módszer
                           
                        
                              15.
                           
                           
                              polikloridok, egyes modakrilok, egyes elasztánok, acetátok, triacetátok
                           
                           
                              bizonyos más szálak
                           
                           
                              ciklohexanon
                           
                        
                              16.
                           
                           
                              melamin
                           
                           
                              bizonyos más szálak
                           
                           
                              forró hangyasav, 90 tömeg%
                           
                        
            
                  2.
               
               
                  Az 1. módszerről szóló rész 1.2. pontja helyébe a következő szöveg lép:
                  
                              „2.
                           
                           
                              gyapjú (1), állati szőr (2 és 3), selyem (4), pamut (5), len (7), valódi kender (8), juta (9), manilakender (10), alfafű (11), kókuszrost (12), seprűzanót (13), rami (14), szizál (15), rézoxid-szál (21), modálszál (22), fehérje (23), viszkóz (25), akril (26), poliamid vagy nejlon (30), poliészter (35), polipropilén (37), elaszto-multiészter (46), elasztolefin (47), melamin (48) és polipropilén/poliamid kétkomponensű szál (49).
                           
                        Ez a módszer semmilyen körülmények között nem alkalmazható olyan acetátszálak esetében, amelyek felületét deacetilezték.”
               
            
                  3.
               
               
                  A 2. módszerről szóló rész 1.2. pontja helyébe a következő szöveg lép:
                  
                              „2.
                           
                           
                              pamut (5), rézoxid-szál (21), viszkóz (25), akril (26), polikloridok (27), poliamid vagy nejlon (30), poliészter (35), polipropilén (37), elasztán (43), üvegszál (44), elaszto-multiészter (46), elasztolefin (47), melamin (48) és polipropilén/poliamid kétkomponensű szál (49).
                           
                        Ha különböző fehérjeszálak vannak jelen, akkor a módszerrel ezek összes tömegét határozzuk meg és nem egyedi mennyiségüket.”
               
            
                  4.
               
               
                  A 3. módszerről szóló rész a következőképpen módosul:
                  
                              a)
                           
                           
                              A cím helyébe a következő szöveg lép:
                              
                                 „VISZKÓZ, RÉZOXID-SZÁL VAGY BIZONYOS MODÁLSZÁLTÍPUSOK ÉS BIZONYOS MÁS SZÁLAK
                              
                              
                                 (Hangyasavas és cink-kloridos módszer)”
                              
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              Az 1.2. pont helyébe a következő szöveg lép:
                              
                                          „2.
                                       
                                       
                                          pamut (5), polipropilén (37), elasztolefin (47) és melamin (48).
                                       
                                    Ha modálszál is jelen van, előzetes vizsgálatra van szükség annak megállapítására, hogy az oldódik-e a reagensben.
                              Ez a módszer nem alkalmas olyan keverékek vizsgálatára, amelyekben a pamutot erős kémiai roncsoló hatás érte, illetve ahol a viszkóz vagy rézoxid-szál részlegesen oldhatóvá vált bizonyos teljes mértékben el nem távolítható színezékek vagy kikészítőanyagok jelenléte következtében.”
                           
                        
                              c)
                           
                           
                              Az 5. pont helyébe a következő szöveg lép:
                              „5.   AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS KIFEJEZÉSE
                              Az eredményeket az általános útmutatóban meghatározottak szerint számítsuk ki. A »d« értéke 1,00, kivéve a pamut esetében, amelynél »d« = 1,02, valamint a melamin esetében, amelynél »d«= 1,01.”
                           
                        
            
                  5.
               
               
                  Az 5. módszerről szóló rész a következőképpen módosul:
                  
                              a)
                           
                           
                              A cím helyébe a következő szöveg lép:
                              
                                 „ACETÁT ÉS BIZONYOS MÁS SZÁLAK
                              
                              
                                 (Benzil-alkoholos módszer)”
                              
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              Az 1.2. pont helyébe a következő szöveg lép:
                              
                                          „2.
                                       
                                       
                                          triacetát (24), polipropilén (37), elasztolefin (47), melamin (48) és polipropilén/poliamid kétkomponensű szál (49)”
                                       
                                    
                        
            
                  6.
               
               
                  A 6. módszerről szóló rész a következőképpen módosul:
                  
                              a)
                           
                           
                              A cím helyébe a következő szöveg lép:
                              
                                 „TRIACETÁTOK VAGY POLILAKTID ÉS BIZONYOS MÁS SZÁLAK
                              
                              
                                 (Diklór-metános módszer)”
                              
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              Az 1.2. pont helyébe a következő szöveg lép:
                              
                                          „2.
                                       
                                       
                                          gyapjú (1), állati szőr (2 és 3), selyem (4), pamut (5), rézoxid-szál (21), modálszál (22), viszkóz (25), akril (26), poliamid vagy nejlon (30), poliészter (35), polipropilén (37), üvegszál (44), elaszto-multiészter (46), elasztolefin (47), melamin (48) és polipropilén/poliamid kétkomponensű szál (49).
                                       
                                    
                                 Megjegyzés:
                              
                              Az olyan triacetátszálak, amelyeket részleges hidrolízishez vezető kikészítésnek vetettek alá, már nem teljes mértékben oldódnak ebben a reagensben. Ilyen esetekben a módszer nem alkalmazható.”
                           
                        
            
                  7.
               
               
                  A 7. módszerről szóló rész a következőképpen módosul:
                  
                              a)
                           
                           
                              A cím helyébe a következő szöveg lép:
                              
                                 „BIZONYOS CELLULÓZSZÁLAK ÉS BIZONYOS MÁS SZÁLAK
                              
                              
                                 (75 tömeg%-os kénsavas módszer)”
                              
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              Az 1.2. pont helyébe a következő szöveg lép:
                              
                                          „2.
                                       
                                       
                                          poliészter (35), polipropilén (37), elaszto-multiészter (46), elasztolefin (47) és polipropilén/poliamid kétkomponensű szál (49).”
                                       
                                    
                        
                              c)
                           
                           
                              Az 5. pont helyébe a következő szöveg lép:
                              „5.   AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS KIFEJEZÉSE
                              Az eredményeket az általános útmutatóban meghatározottak szerint számítsuk ki. A »d« értéke 1,00, kivéve a polipropilén/poliamid kétkomponensű szál esetében, amelynél »d« = 1,01.”
                           
                        
            
                  8.
               
               
                  A 8. módszerről szóló rész 1.2. pontja helyébe a következő szöveg lép:
                  
                              „2.
                           
                           
                              gyapjú (1), állati szőr (2 és 3), selyem (4), pamut (5), rézoxid-szál (21), modálszál (22), viszkóz (25), poliamid vagy nejlon (30), poliészter (35), polipropilén (37), elaszto-multiészter (46), elasztolefin (47), melamin (48) és polipropilén/poliamid kétkomponensű szál (49).
                           
                        A módszer egyaránt alkalmas előzetesen metallizált festékkel festett akrilok és egyes modakrilok esetében, kivétel a krómos utánkezeléssel színezett modakrilok.”
               
            
                  9.
               
               
                  A 9. módszerről szóló rész 1.2. pontja helyébe a következő szöveg lép:
                  
                              „2.
                           
                           
                              gyapjú (1), állati szőr (2 és 3), selyem (4), pamut (5), rézoxid-szál (21), modálszál (22), viszkóz (25), akril (26), poliamid vagy nejlon (30), poliészter (35), polipropilén (37), üvegszál (44), elaszto-multiészter (46), melamin (48) és polipropilén/poliamid kétkomponensű szál (49).
                           
                        Ha a keverék gyapjú- vagy selyemtartalma meghaladja a 25 %-ot, a 2. módszert kell alkalmazni.
                  Ha a keverék poliamid- vagy nejlontartalma meghaladja a 25 %-ot, a 4. módszert kell alkalmazni.”
               
            
                  10.
               
               
                  A 10. módszerről szóló rész a következőképpen módosul:
                  
                              a)
                           
                           
                              A cím helyébe a következő szöveg lép:
                              
                                 „ACETÁT ÉS BIZONYOS MÁS SZÁLAK
                              
                              
                                 (Jégecetes módszer)”
                              
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              Az 1.2. pont helyébe a következő szöveg lép:
                              
                                          „2.
                                       
                                       
                                          bizonyos polikloridok (27), nevezetesen polivinil-klorid szálak, utóklórozással vagy anélkül, polipropilén (37), elasztolefin (47), melamin (48) és polipropilén/poliamid kétkomponensű szál (49).”
                                       
                                    
                        
            
                  11.
               
               
                  A 11. módszerről szóló rész a következőképpen módosul:
                  
                              a)
                           
                           
                              A cím helyébe a következő szöveg lép:
                              
                                 „SELYEM VAGY POLIAMID ÉS BIZONYOS MÁS SZÁLAK
                              
                              
                                 (75 tömeg%-os kénsavas módszer)”
                              
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              Az 1. pont helyébe a következő szöveg lép:
                              „1.   ALKALMAZÁSI KÖR
                              Ez a módszer a nem szálas anyagok eltávolítását követően a következő összetételű, kétkomponensű textilszálkeverékek esetében alkalmazható:
                              
                                          1.
                                       
                                       
                                          selyem (4) vagy poliamid vagy nejlon (30)
                                          valamint
                                       
                                    
                                          2.
                                       
                                       
                                          gyapjú (1), állati szőr (2 és 3), polipropilén (37), elasztolefin (47), melamin (48) és polipropilén/poliamid kétkomponensű szál (49).”
                                       
                                    
                        
                              c)
                           
                           
                              A 2. pont helyébe a következő szöveg lép:
                              „2.   VIZSGÁLATI ALAPELV
                              A selyem-, poliamid- vagy nejlonszálakat a keverék ismert száraz tömegű mennyiségéből 75 tömegszázalékos kénsavval oldjuk ki.
                              A visszamaradt anyagot összegyűjtjük, kimossuk, megszárítjuk és megmérjük; tömegét – szükség esetén korrigálva – a keverék száraz tömegének százalékában fejezzük ki. A különbség alapján megkapjuk a száraz selyem, poliamid vagy nejlon százalékát”
                           
                        
                              d)
                           
                           
                              A 4. pont helyébe a következő szöveg lép:
                              „4.   VIZSGÁLATI ELJÁRÁS
                              Kövessük az általános útmutatóban leírtakat, és a következőképpen járjunk el:
                              
                                           
                                       
                                       
                                          A legalább 200 ml-es, becsiszolt üvegdugóval ellátott Erlenmeyer-lombikban található próbadarab minden grammjához adjunk 100 ml 75 tömegszázalékos kénsavat, és zárjuk le az üvegdugóval. Erősen rázzuk fel, és hagyjuk szobahőmérsékleten állni 30 percig. Rázzuk fel ismét, és hagyjuk állni 30 percig. Végezetül még egyszer rázzuk fel, és szűrjük le a lombik tartalmát a lemért szűrőtégelyen. A 75 tömegszázalékos kénsav reagenssel mossuk ki a visszamaradt szálakat a lombikból. A szűrőn visszamaradt anyagot előbb 50 ml híg kénsavoldattal, majd 50 ml vízzel, végül 50 ml híg ammóniaoldattal mossuk ki. Leszívás előtt minden alkalommal engedjük, hogy a szálak a folyadékkal legalább 10 percig érintkezzenek. Végezetül vízzel öblítsük ki, de hagyjuk, hogy a szálak a vízzel körülbelül 30 percen át érintkezzenek. Szívassuk le a tégelyt, szárítsuk meg a visszamaradt anyaggal együtt, hűtsük vissza és mérjük le.
                                       
                                    
                                           
                                       
                                       
                                          A poliamid és a polipropilén/poliamid szál kétkomponensű keverékei esetében a szálaknak a lemért szűrőtégelyen történő leszűrése után és a leírt mosási eljárás alkalmazása előtt kétszer mossuk át a szűrőtégelyen visszamaradó szálakat, mindannyiszor 50 ml 75 %-os kénsav reagenssel.”
                                       
                                    
                        
                              e)
                           
                           
                              Az 5. és 6. pont helyébe a következő szöveg lép:
                              „5.   AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS KIFEJEZÉSE
                              Az eredményeket az általános útmutatóban meghatározottak szerint számítsuk ki. A »d« értéke 1,00, kivéve a gyapjú esetében, amelynél »d« = 0,985, továbbá a polipropilén/poliamid kétkomponensű szál esetében, amelynél »d« = 1,005, valamint a melamin esetében, amelynél »d« = 1,01.
                              6.   PONTOSSÁG
                              Textilanyagok homogén keveréke esetében az e módszerrel nyerhető eredmények konfidenciahatára 95 %-os konfidenciaszinten legfeljebb ± 1, kivéve a poliamid és a polipropilén/poliamid szál kétkomponensű keverékeit, amelyek esetében az eredmények konfidenciahatára legfeljebb ± 2.”
                           
                        
            
                  12.
               
               
                  A 14. módszerről szóló rész a következőképpen módosul:
                  
                              a)
                           
                           
                              A cím helyébe a következő szöveg lép:
                              
                                 „BIZONYOS SZÁLAK ÉS BIZONYOS MÁS SZÁLAK
                              
                              
                                 (Tömény kénsavas módszer)”
                              
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              Az 1.2. pont helyébe a következő szöveg lép:
                              
                                          „2.
                                       
                                       
                                          polikloridok (27) vinilklorid-homopolimerre alapozva, utóklórozással vagy anélkül, polipropilén (37), elasztolefin (47), melamin (48) és polipropilén/poliamid kétkomponensű szál (49).
                                       
                                    A szóban forgó modakrilok tömény kénsavba mártva átlátszó oldatot adnak (a kénsav relatív sűrűsége 20 °C-on 1,84).
                              Ezt a módszert a 8. és 9. módszer helyett lehet alkalmazni.”
                           
                        
                              c)
                           
                           
                              A 2. pont helyébe a következő szöveg lép:
                              „2.   ALAPELV
                              A keverék nem poliklorid, nem polipropilén, nem elasztolefin, nem melamin és nem polipropilén/poliamid kétkomponensű szál összetevőjét (vagyis az 1.1. pontban említett szálakat) tömény kénsavval (relatív sűrűsége 20 °C-on 1,84) kioldjuk az ismert száraz tömegű keverékből. A polikloridból, polipropilénből, elasztolefinből, melaminból vagy polipropilén/poliamid kétkomponensű szálból álló visszamaradt anyagot összegyűjtjük, kimossuk, megszárítjuk és lemérjük, tömegét szükség esetén a megfelelő módon korrigálva a keverék száraz tömegére vonatkoztatott százalékos értékben fejezzük ki. A különbség alapján megkapjuk a második összetevő százalékos arányát.”
                           
                        
                              d)
                           
                           
                              Az 5. pont helyébe a következő szöveg lép:
                              „5.   AZ EREDMÉNYEK KISZÁMÍTÁSA ÉS KIFEJEZÉSE
                              Az eredményeket az általános útmutatóban meghatározottak szerint számítsuk ki. A »d« értéke 1,00, kivéve a melamin és a polipropilén/poliamid kétkomponensű szál esetében, amelyeknél »d« = 1,01.”
                           
                        
            
                  13.
               
               
                  A 16. módszerről szóló rész a következőképpen módosul:
                  
                              a)
                           
                           
                              A cím helyébe a következő szöveg lép:
                              
                                 „MELAMIN ÉS BIZONYOS MÁS SZÁLAK
                              
                              
                                 (Forró hangyasavas módszer)”
                              
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              Az 1.2. pont helyébe a következő szöveg lép:
                              
                                          „2.
                                       
                                       
                                          pamut (5), aramid (31) és polipropilén (37).”
                                       
                                    
                        
            
         (1)  A szálak részletes felsorolása az egyes módszereknél található.”